7f6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



cependant une légère attaque. Deux lames d'or isolées sont placées à i"^" 

 l'une de l'autre. Du sélénium est étendu de façon à remplir l'intervalle qui 

 les sépare. Le refroidissement est assez rapide, le sélénium est vitreux et 

 l'isolement est supérieur à 5o mégohms. Par recuit on transforme le sélé- 

 nium; la résistance est de quelques milliers d'ohms. Un peu d'or s'est 

 diffusé dans la masse en refondant le sélénium et, malgré un refroidisse- 

 ment rapide, on trouve que l'isolement n'est plus parfait, n'est plus que de 

 quelques mégohms. L'expérience suivante montre bien que l'effet observé 

 est dû à la dissolution du métal. Une feuille d'or pur de o™'",oi d'épais- 

 seur est placée dans un tube de verre avec du sélénium. On fait le vide et le 

 tube est fermé à la lampe. Le sélénium est fondu au contact de l'or, puis 

 rassemblé dans une petite région du tube. En chauffant on le vaporise; il 

 reste un petit cerne d'or adhérent au verre et très brillant s'il a été porté à 

 température élevée. 



En emplovanl le carbone pur à la place des métaux, on évitera la complication due 

 à la présence des séléniures. Deux variétés de carbone m'ont fourni des résultats iden- 

 tiques : 



1° Un ûl de charbon obtenu par calcination en vase clos de cellulose pure est amené 

 à grosseur convenable de la façon suivante : le fil est placé sous une cloche de verre 

 dans laquelle on fait le vide. On fait communiquer la cloche avec un récipient conte- 

 nant de la gazoline, puis le fil est porté à température très élevée au moyen d'un 

 courant électrique. Par l'elTet de la température, la v;ipeuide gazoline est décomposée, 

 le carbone se dépose sur le fil. 



2° Du graphite de Sibérie, purifié par un traitement chimique, est aggloméré avec un 

 peu de kaolin. La masse passe sous pression dans une filière en saphir. On obtient 

 ainsi des bâtons bons conducteurs et bien rectilignes. Un prei)iier mode de purification 

 du sélénium consiste à le dissoudre incomplètement dans uixe solution de cyanure de 

 j)0tassium pur. La dissolution filtrée est versée goutte à goutte dans un grand ballon 

 contenant une dissolution étendue et chaude d'acide chlorhydrique pur. Le précipité 

 lavé à l'eau chaude est traité à nouveau de la même façon. Fondu dans le vide, il est 

 distillé à six reprises différentes dans le vide. On obtient de cette façon une masse 

 compacte très brillante à cassure vitreuse. 



Effectuons la transformation du sélénium vitreux en sélénium métallique: 

 une section vue au microscope présente un grand nombre de fissures de 

 géodes avec pointements. La grandeur de ces géodes, les longueurs des 

 pointemenls, le nombre plus ou moins grand de fissures varient beaucoup 

 avec la façon d'effectuer la transformation et la vitesse de refroidissemenl. 

 Indépendamment de la question de pureté du sélénium, l'auteur estime 

 que la diversité des résultats obtenus par les différents expérimentateurs a 

 pour cause la structure particulière de chaque échantillon. 



